362 SUH LES PROPRIETES MAGNETIQUES 



taux permettant une étude du magnétisme des cristaux. 

 On peut extraire quelquefois des cristaux de fer de 

 dimensions un peu plus grandes, de pièces de fer mas- 

 sives ayant subi accidentellement un recuit prolongé ou 

 (lu fer fourni par les procédés aluminothermiques de 

 Goldschmidt. 



Si l'on ne tient pas compte des travaux plus anciens 

 qui n'ont plus aucune valeur aujourd'hui, la première 

 étude qui fut faite dans ce domaine, est une étude de 

 M. P. Weiss sur la magnétite, comme nous l'avons 

 déjà mentionné. 



Les échantillons du cristal, taillés parallèlement à 

 l'axe binaire (normale du dodécaèdre), à l'axe ternaire 

 (normale de l'octaëdre) et à l'axe quaternaire (normale 

 du cube) furent aimantés longitudinalement dans des 

 champs atteignant 500 gauss et passant par l'axe de 

 l'échantillon ; on ne mesurait doue que la compo- 

 sante de l'aimantation parallèle au champ. Les résultats 

 principaux furent les suivants : pour les échantillons 

 perpendiculaires à la face de l'octaëdre et du dodé- 

 caèdre, l'aimantation augmentait rapidement jusqu'à 

 une valeur voisine de la saturation ; les deux courbes 

 devenaient alors toujours plus plates et semblaient 

 pour une valeur de H = oOO, très voisine de la satu- 

 ration. Par extrapolation l'on trouva comme valeur pour 

 celle-ci : 435 unités C. d. S. pour un cristal de Brozzo 

 (Italie) et 469 pour un cristal de Zillerthal (Tvrol). Pour 

 les échantillons perpendiculaires à la face du cube, 

 l'aimantation croissait encore plus vite au début, pour 

 s'a{)lanir rapidement bien loin avant la saturation, et se 

 continuer ensuite, en se rapprochant asymploli(|uement 

 d'une droite, qui montait lentement à partir du point 



